( 'o4i ) 



» Ce chlorosulfure s'obtient encore par l'action ménagée du chlore sur 



le sulfure de silicium au rouge vif. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur un nouveau phosphwe de cuivre cristallisé. Note 

 de M. Granuer, présentée par M. Troost. 



« Aucune des combinaisons du cuivre et du phosphore décrites jus- 

 qu'ici n'est cristallisée. En reprenant l'étude d'un phosphurc obtenu par 

 Abel, j'ai pu préparer un nouveau composé et l'obtenir en cristaux définis. 



» En faisant passer un courant de vapeur de phosphore sur du cuivre 

 chauffé au rouge, Abel a obtenu une masse fondue d'un gris d'acier, assez 

 dure, à cassure cristalline. 



» J'ai préparé une certaine quantité de ce phosphure et j'ai trouvé que, 

 suivant la durée de la chauffe dans la vapeur de phosphore, la composi- 

 tion variait; elle ne répondait plus très exactement à la formule Cu'^Ph, 

 sous laquelle ce corps est décrit dans les Ouvrages. Abel, du reste, avait 

 indiqué que, dans ses expériences, la teneur en phosphore du produit ob- 

 tenu variait de 12,2 à i3,5 pour 100. 



» Voici les résultats de l'analyse de plusieurs échantillons : 



Théorie Trouvé, 



pour Cu'Ph. !■! — ~- — ■ 



Cuivre 86,01 86,42 85,3; 84,42 



Phosphore....... i3,99 i3,53 » » 



100,00 99>95 



» Le premier échantillon , resoumis à l'action du phosphore, a donné : 



' Cuivre 84,27 



Phosphore 1 4 , 3o 



99>07 



n On voit qu'en augmentant la durée de la chauffe dans la vapeur de 

 phosphore, la teneur en phosphore augmente. 



» J'ai continué à faire agir la vapeur de phosphore sur ce produit, au 

 bout de plusieurs heures je l'ai vu s'iriser, puis sa surface s'est couverte de 

 ramifications, enfin des cristaux se sont formés. 



» Ces cristaux se présentent sous forme de prismes hexagonaux et por- 

 tent les faces /?, m, avec les modifications 6'. 



C. R., 1891, 2' Semestre. (T. CXIII, N°26.) '38 



